コトバンクコトバンクコトバンクはYahoo!辞書と技術提携しています。水溶液を用いた蓄電池の総称。陽極に水酸化ニッケルを,陰極に鉄を用いたエジソン蓄電池,および陰極にカドミウムを用いたニッケル-カドミウム電池をさすことが多い。本文は出典元の記述の一部を掲載しています。reserved.それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。電解液に水酸化カリウム水溶液などのアルカリを用い、電極にニッケルおよび水酸化ニッケルを用いた二次電池。負極に鉄を用いたエジソン電池、カドミウムを用いたユングナー電池、およびこれを小形化したニッカド電池などがある。それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。電解液にアルカリ性水溶液を使用した蓄電池。陽極に水酸化ニッケル,陰極に鉄粉を用いたエジソン電池,陽極は同じだが陰極に鉄粉とカドミウム粉の混合物を用いたユングナー電池(ニッケル‐カドミウム電池)などがある。電解液に苛性アルカリなどのアルカリ性水溶液を使用する二次電池の総称。陽極活物質として酸化水酸化ニッケルNiO(OH),酸化銀(II)AgO,酸化マンガン(IV)MnO2,酸素O2,陰極活物質として鉄Fe,カドミウムCd,亜鉛Znなどが用いられる。陽極活物質と陰極活物質の組合せにより表1のようなアルカリ蓄電池が生まれた。陽極および陰極の起電反応,標準単極電位は表2のとおりで,アルカリ蓄電池の起電力はほぼ両極の標準単極電位の差になる。収録データは1998年10月に編集製作されたものです。それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。本文中の図・表・イラストはご提供しておりません。電解液にアルカリ性水溶液を使用した二次電池。軽量で急速な充放電に耐え、寿命が長い。ニッケル-カドミウム電池など。図表・付録は収録させておりません。それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。batteryアルカリ蓄電池は鉛蓄電池に代表される酸蓄電池に対して、水酸化カリウムKOHなどのアルカリ性水溶液を電解質に使用する蓄電池の総称として名づけられている。高圧形ニッケル水素蓄電池などの種類がある。ニッケルカドミウム蓄電池がアルカリ蓄電池の代表的なものであるので、ニッケルカドミウム蓄電池の別称としてよばれることもある。アルカリ水溶液は粘度が小さいためイオンの移動に対する抵抗が少なく、導電率が大きい。30%の水酸化カリウム水溶液の導電率は室温で5×10-1S/cmであり、鉛蓄電池に使用される35%硫酸水溶液の7×10-1S/cmにわずかに劣る程度である。リチウムイオン二次電池に用いられている有機電解液の導電率の約50倍であり、電池電圧では劣るものの高負荷放電と高速充電特性に優れている。二価の酸化銀(AgO)、負極活物質に亜鉛(Zn)、そして電解液にKOH水溶液を用いたアルカリ蓄電池で、酸化銀カドミウム蓄電池とともに銀電池とよばれている。Jungner(1869―1924)によって発明された。放電反応は以下のように示され、亜鉛負極の放電反応はニッケル亜鉛電池と同じで、酸化銀正極の放電反応は2段に進む。したがって放電反応は以下のように示される。AgO+Zn+H2O―→Ag+Zn(OH)2となる。充電反応はこれらの逆である。第1段の電池反応の起電力は1.81ボルト、また第2段は1.58ボルトであり、2段階の充放電電圧を示す。正極には多孔率約60%の焼結式酸化銀極板が用いられ、負極にはペースト式亜鉛極板、セパレーターにはセロファン、ポリビニルアルコール(PVA)膜やポリエチレン膜、そして電解液は30~40%KOH水溶液が使用される。短時間率放電においても電圧の平坦(へいたん)性はきわめてよい。低温放電特性はよいとはいえない。短時間率充電は好ましくなく、10~20時間充電すれば良好な充電効率が得られる。過充電は電池寿命に悪影響する。充放電サイクル寿命は短い。エネルギー密度は高率放電用のもので116Wh/kg、また低率放電用では123Wh/kgで、アルカリ蓄電池のなかでは最高である。高価ではあるがその特性を生かして、軽量であることが求められるロケットや人工衛星などの宇宙開発の分野をはじめ、海洋開発分野の深海調査船、水中カメラ、軍用の魚雷、ミサイルなどの特殊電源に使用されている。高価であるため、アルカリボタン電池やボタン形リチウム電池などにシェアを奪われている。亜鉛負極のかわりにカドミウム負極を用いたアルカリ蓄電池である。酸化銀正極の放電反応は酸化銀亜鉛蓄電池と同じであり、またカドミウム負極の放電反応はニッケルカドミウム蓄電池と同じである。したがって電池全体の放電反応は以下のように示される。Ag2O+Cd+H2O―→2Ag+Cd(OH)2充電ではこの逆過程の反応が進む。電極反応は2段に進み、それぞれの起電力は1.37ボルトと1.15ボルトである。電池の構成はカドミウム負極板を使用することを除いて酸化銀亜鉛蓄電池とほとんど同じであるが、密閉化しやすく、円筒小形蓄電池とすることができる。欠点を補い、また磁性のある原材料を使用することなく製作できるので、非磁性であることが必要な科学衛星に使用されている。満]高圧形ニッケル水素蓄電池負極に水素吸蔵合金を使用するニッケル水素蓄電池と異なり、活物質には高圧水素ガスを用い、その負極には燃料電池に用いられる白金系触媒を担持した炭素粉末をフッ素樹脂で結着して作製したガス拡散電極を使用する。水酸化カリウム水溶液を電解液として含浸させたセパレーターをオキシ水酸化ニッケルNiOOH正極とH2ガス拡散負極で挟んだ発電素子自身を、高圧H2ガスを貯蔵する圧力容器内に収納した構造となっている。2NiOOH+H2―→2Ni(OH)2で示され、充電反応はこれらの逆となる。起電力はニッケル水素蓄電池よりわずかに大きい1.34ボルトであり、また作動電圧は1.2ボルトと同じである。圧力容器内の水素圧は充電条件によって異なり50~70気圧に達するが、その圧力をモニターすれば充電状態を知ることができる。この電池の大きな特徴は過充電、過放電に耐えられることである。過充電時に正極から発生する酸素ガスは負極で水素ガスと反応して水となり、また過放電状態になって正極から水素ガスが発生しても負極のガス拡散電極で酸化して消費されるので、容器内のガス圧が規定以上に上昇して危険な状態になることはない。マイナス10°C以下の低温では電解液が氷結し、また高温では自己放電が大きくなるという欠点があるが、温度制御をすれば軽量で信頼性の高い蓄電池であり、人工衛星などの宇宙機用電源に用いられている。Inc.それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。